[5] 
Beiträge zur Mineralogie des Fassa- und Fleimser-Thales. 
69 
II. Analyse des krystallinischen F a s s a i t vom T o a 1 
d e 1 1 a F o j a. 
An derselben Stelle wie der krystallisirte Fassait kömmt auch der 
krystallinische, grössere Massen bildend vor; er zeigt ein krystallinisch- 
körniges Gefüge; in Hohlräumen kommen Krystalle von Fassait vor mit 
pyramidalem Habitus. In grösseren Stücken sieht man hin und wieder 
blauweisse Calcitkörner regelmässig eingestreut; besonders gegen den 
Contact mit dem vorkommenden Kalksteine zu, nimmt die Menge des 
Calcites überhand und geht der Fassait allmählig in den Calcit über. 
Die Farbe des krystallinischen Fassait ist grasgrün, viel inten- 
siver als die des krystallisirten Fassait; auch ist letzterer meist ganz 
frisch im Gegensatz zu den häufig angegriffenen Krystallen. 
Ein dünner Schliff eines solchen Fassaites bietet unter dem 
Mikroskop ein Bild, welches einigermassen erinnert an das, welches 
Partien von Augit aus krystallinischen Gesteinen liefern ; es zeigt 
nämlich eine Zusammensetzung aus zahlreichen selbstständigen Fassait- 
individuen, nicht etwa aus einem einzigen. 
Im Fassait sieht man hie und da wieder ein gestreiftes Calcit- 
korn. Der Fassait ist von zahllosen Sprüngen durchzogen, nach einer 
Richtung zeigen diese Sprünge oder Risse eine gewisse parallele An- 
ordnung, die wohl hervorgebracht wird durch die unvollkommene 
Spaltbarkeit nach dem Klinopinakoid. 
Im parallelen polarisirten Licht untersucht, zeigt der Fassait sehl- 
lebhafte Interferenzfarben, welche, wenn der Schliff überall gleichmässig 
dick ist, dieselben für die ganze Fläche des Schliffes sind und auf eine 
gleiche Orientirung der Fassaitindividuen schliessen lässt. 
Dichroismus zeigt sich fast gar nicht, ebenso wenig wie beim 
krystallisirten Fassait; die Farbe im Schliff ist lichtgelb bis lichtgrün. 
Unter dem Mikroskop zeigen sich ausser dem erwähnten Calcit 
keine weiteren Einschlüsse, auch ist das Mineral ganz frisch ohne 
jede Trübung. 
Zur Analyse wurden die Stücke selbstverständlich genau unter- 
sucht, um die Calcitkörner zu entfernen, was bei einiger Sorgfalt nicht 
allzu schwer fällt, da dieselben nie sehr klein sind und durch die ver- 
schiedene Farbe von dem Fassait zu unterscheiden sind. 
Die Analyse ergab folgende Resultate : 
Si 0 9j 
44-06 
Äl 2 0 3 
10-43 
Fe 2 0 3 
5*91 
FeO 
1-67 
MgO 
13-10 
CaO 
25-20 
h 2 0 
0-15 
100-52 
Spec.-Gewicht = 2-965 bei 16° C. 
Ausserdem fand sich eine Spur von Manganoxydul. 
